126 Fr. Fichter und G. Oesterheld. 



In Anlehnung an das Modell von H. v. Wartenberg bauton Franz 

 Flacher und E.Tiede 8 ) einen ähnlichen Ofen, wo die Wolframröhre 

 von etwas grösseren Dimensionen in eine evakuierte Glaskugel ein- 

 gesetzt wurde. Sie destilliertetn in ihrem Apparat Zinn bei einer 

 Temperatur von beiläufig 2200°. 



Eine Reihe von Fragen, die mit der Untersuchung des Alu- 

 miniuninitrids im Zusammenhang stehen, weckten in uns den Wunsch 

 nach einem Vakuumofen, der Temperaturen über 2000° zu erreichen 

 gestattete, und wir haben uns nach eingehender Prüfung der bisher 

 beschriebenen Systeme schliesslich dazu entschlossen, einen eigenen 

 etwas abgeänderten Entwurf zur Ausführung zu bringen, der unter 

 Zugrundelegung der ursprünglichen Anordnung v. Wartenbergs eine 

 bedeutend grössere Wolframröhre enthält und dadurch das Arbeiten 

 im präparativem Massstab gestattet. 



Die Herstellung der Wolframröhren ist der schwierigste Teil der 

 Aufgabe, denn man kann das Metall eben wegen seines extrem hohen 

 Schmelzpunktes nicht im kompakten Zustand bekommen. 



Man stellt aus 200 gr Wolframpulver (,, Wolfram gereinigt" von 

 C. A. F . Kahlbaum) und etwas Stärkekleister (1—2 gr. Stärke in 

 10 cm 3 Wasser zum Kleister gekocht) in der Reibschale (eine 

 plastische, zusammenbackende Masse her, und füllt dieselbe in kleinen 

 Portionen in die Pressform, Fig. 1, deren Dorn mit einer dünnen 

 Schicht von sogenanntem Marineleim überschmolzen ist. Jede einge- 

 füllte Portion muss sorgfältig zusammengestampft werden, wozu am 

 besten eine eiserne Röhre mit ungleich langen Zacken dient. Presst 

 man mit nicht gezackten Röhren, so bekommt die Wolframmasse 

 horizontale Schichtungen und zerfällt beim Anheizen oder nach 

 wenigen Experimenten in einzelne kurze Ringe. Stäbchen kann man 

 nicht zum Stampfen verwenden, weil durch sie die Marineleimschicht 

 verletzt würde. Ist die Pressform bis über die Kuppe des Dorns mit 

 Wolframmasse gefüllt, so setzt man einen Stempel auf und presst das 

 Ganze in einer wirksamen Presse tüchtig zusammen. 



Die noch feuchte Wolframröhre von etwa 90 mm Länge, 20 mm 

 äusserem und 16 mm innerem Durchmesser muss nun getrocknet wer- 

 den. Nimmt man diese Operation in der Pressform vor, so bekommt 

 die Wolframmasse leicht Risse, indem sie an den Wänden anklebt 

 und sich beim Trocknen zusammenzieht. Man muss darum die 

 Wolframröhre noch feucht aus der Pressform herausnehmen. Zuerst 

 wird der Dorn herausgezogen, indem man einen glühenden Eisendraht 

 in seine axiale Bohrung steckt und dadurch den Marineleim zum 

 Erweichen bringt. Vorher aber entfernt man die Bodenplatte und 



8 ) Ber. d. deutsch, ehem. Ges. 44. 1717 (1911). 



